48 
eingelagerten Kugeln gänzlich unversehrt sind. Die Erklärung für die 
Vertiefungen mufs eine andere sein. Der Kristall ist nicht in der Auf- 
lösung begriffen, sondern im Aufbau, und dieser erfolgt durch Überlagerung 
einzelner Schichten parallel den Rhomboederflächen. Die neue Quarz- 
masse setzt sich nicht — zunächst wenigstens — an den Stellen an, 
wo Eisenglanz vorhanden; so entsteht eine Vertiefung nach und nach, in 
der dann der Eisenglanz sich niederschlägt. Die Kugelform erklärt sich 
daraus, dafs die Quarzmasse nach oben wieder mehr und mehr zusammen- 
wächst. Diese Erklärung gibt uns zugleich einen Grund dafür, dafs die 
Einschnürungen, wie es Fig. 4 zeigt, in benachbarten Kugelreihen so 
durchaus gleichmäfsig sind. Der Quarz ist mitten in seiner Weiterbildung 
periodisch behindert worden. Nicht unterlassen möchte ich es, hinzu- 
weisen auf den Widerspruch, in dem die eben festgestellte Art des Wachs- 
tums durch Übereinanderlagern von Kappen parallel den Rhomboeder- 
flächen steht zu der früher mitgeteilten Beobachtung, dafs die Quarze 
manchmal verzwillingt sind nach ooP2. 
Die mitgeteilten Beobachtungen sind das Ergebnis einer genauen 
Untersuchung von über 50 Präparaten, teils Dick- teils Dünnschliffen. 
Mineralogisch -geologisches Institut der Technischen Hochschule, 
Dresden, den 18. Dezember 1914. 
Erklärung zu Tafel II. 
Fig. 1. Schuitt durch die Anwachszone des Quarzes. Pseudomorphisierter Lau- 
montit, mit Eisenglanzkugeln erfüllt. Vergr. 1:33. 
Fig. 2. Basisschnitt, Nikols nicht völlig gekreuzt. Verwachsung von Rechts- und 
Linksquarz nach ooP2. Auf den Grenzen der einzelnen Lamellen 
Flüssigkeitseinschlüsse. Die schwarzen Punkte sind Eisenglanzkörner. 
Vergr. 1:150. 
Fig. 3. Eisenglanzeinschlüsse in Form von Dendriten, Längsrichtung senkrecht zur 
Rhomboederfläche. Vergr. 1:40. 
Fig. 4. Eisenglanzeinschlüsse, teils in Form feiner Perlstäbchen, teils als gröfsere 
. Körner. Vergr. 1:40. 
Fig. 5. Schnitt parallel der Basis. Verteilung der Einschlüsse nach ± R. Zonare 
Anordnung. Vergr. 1:3. 
Fig. 6. Schnitt parallel der c-Achse. Verteilung der Einschlüsse nach dbR. 
Kappenbau. Vergr. 1:3. 
